标题：15CrMoG合金钢管
简介
合金钢管是无缝钢管的一种，其性能要比一般的无缝钢管高很多，因为这种钢管里面含Cr比较多，其  合金钢管耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的，所以合金管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。
15CrMoG合金钢管纯化氢的原理是，在300—500℃下，把待纯化的氢通入15CrMoG合金钢管的一侧时，氢被吸附在15CrMoG合金钢管壁上，由于钯的4d电子层缺少两个电子，它能与氢生成不稳定的化学键（钯与氢的这种反应是可逆的），在钯的作用下，氢被电离为质子其半径为1.5×1015m，而钯的晶格常数为3.88×10－10m（20℃时），故可通过15CrMoG合金钢管，在钯的作用下质子又与电子结合并重新形成氢分子，从15CrMoG合金钢管的另一侧逸出。在15CrMoG合金钢管表面，未被离解的气体是不能透过的，故可利用15CrMoG合金钢管获得高纯氢。
虽然钯对氢有独特的透过性能，但纯钯的机械性能差，高温时易氧化，再结晶温度低，易使15CrMoG合金钢管变形和脆化，故不能用纯钯作透过膜。在钯中添加适量的IB族和Ⅷ族元素，制成钯合金，可改善钯的机械性能11.汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管钯合金中，银约占20—30%，其他成分（如金等）的含量<5%。
理重表
单位：Kg/m
​​​​​​​壁厚 外径
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
32
2.146
2.460
2.762
3.052
3.329
3.594
3.847
38
2.589
2.978
3.354
3.718
4.069
4.408
4.735
42
2.885
3.323
3.749
4.162
4.562
4.951
5.327
45
3.107
3.582
4.044
4.495
4.932
5.358
5.771
50
3.477
4.014
4.538
5.049
5.549
6.036
6.511
54
3.773
4.359
4.932
5.493
6.042
6.578
7.103
57
3.995
4.618
5.228
5.826
6.412
6.985
7.546
60
4.217
4.877
5.524
6.159
6.782
7.392
7.990
63.5
4.476
5.179
5.869
6.548
7.214
7.867
8.508
68
4.809
5.567
6.313
7.047
7.768
8.477
9.174
70
4.957
5.740
6.511
7.269
8.015
8.749
9.470
73
5.179
5.999
6.807
7.602
8.385
9.156
9.914
76
5.401
6.258
7.103
7.935
8.755
9.563
10.358
89
6.363
7.380
8.385
9.378
10.358
11.326
12.281
108
7.768
9.020
10.259
11.486
12.701
13.903
15.093
133
11.178
12.725
14.261
15.783
17.294
18.792
​159
13.422
15.290
17.146
18.989
20.821
22.639
​219
18.601
21.209
23.805
26.388
28.959
31.517
​273
23.262
26.536
29.797
33.046
36.283
39.508
​325
27.750
31.665
35.568
39.458
43.337
47.202
​355
38.897
43.158
47.406
51.641
​​​377
41.339
45.871
50.390
54.897
​​​426
46.777
51.913
57.036
62.147
​​​450
​​​​​​​480
​​​​​​​530
​​​​​​​630
​​​​​​​单位：Kg/m
​​​​​​​壁厚 外径
6.5
7
8
8.5
9
10
12
32
4.088
​​​​​​38
5.049
​​​​​​42
5.691
​​​​​​45
6.172
​​​​​​50
6.973
7.423
8.286
8.699
​​​54
7.614
8.114
9.075
9.538
​​​57
8.095
8.632
9.667
10.167
​​​60
8.576
9.149
10.259
10.796
​​​63.5
9.137
9.754
10.950
11.529
​​​68
9.858
10.530
11.838
12.473
​​​70
10.179
10.876
12.232
12.892
13.539
14.797
17.164
73
10.660
11.394
12.824
13.521
14.205
15.537
18.052
76
11.141
11.912
13.416
14.150
14.871
16.277
18.940
89
13.225
14.156
15.981
16.875
17.756
19.483
22.787
108
16.270
17.436
19.729
20.858
21.973
24.168
28.410
133
20.278
21.751
24.662
26.098
27.522
30.334
35.809
159
24.446
26.240
29.791
31.548
33.293
36.746
43.503
219
34.064
36.598
41.629
44.126
46.610
51.543
61.259
273
42.720
45.920
52.283
55.445
58.596
64.860
77.240
325
51.056
54.897
62.542
66.346
70.137
77.684
92.629
355
55.865
60.076
68.460
72.634
76.796
85.082
101.507
377
59.391
63.873
72.801
77.246
81.679
90.508
108.018
426
67.246
72.332
82.468
87.518
92.555
102.592
122.519
450
71.093
76.475
87.203
92.549
97.882
108.511
129.621
480
75.902
81.654
93.122
98.837
104.540
115.909
138.499
530
83.917
90.286
102.987
109.319
115.638
128.240
153.296
630
99.947
107.549
122.716
130.281
137.833
152.902
182
化学成分表材质
C
Si
Mn
Mo
Cr
15CrMo
0.12~0.18
0.17~0.37
0.40~0.70
0.40~0.55
0.80~1.10
表示方法① 钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，如40Cr。
②钢中主要合金元素，除个别微合金元素外，一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时，钢号中一般只标出元素符号，而不标明含量，但在特殊情况下易致混淆者，在元素符号后亦可标以数字"1"，例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV"，前者铬含量为0.4-0.6%，后者为0.9-1.2%，其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时，在元素符号后面应标明含量，可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素，均属微合金元素，虽然含量很低，仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%，硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A"，以区别于一般优质钢。  
⑤专门用途的合金结构钢，钢号冠以（或后缀）代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢，钢号表示为ML30CrMnSi。
合金管与无缝管两者既有关系又有区别，不能混为一谈。
合金管是钢管按照生产用料（也就是材质）来定义的，顾名思义就是合金做的管子；而无缝管是钢管按照生产工艺（有缝无缝）来定义的，区别于无缝管的就是有缝管，包括直缝焊管和螺旋管。合金管的材质35CrMo、16-50Mn、27SiMn、40Cr、Cr5Mo、12Cr1MoV、12Cr1MovG、15CrMo、15CrMoG、15CrMoV、13CrMo44、T91、27SiMn、25CrMo、30CrMo、35CrMoV、40CrMo、45CrMo、Cr9Mo、10CrMo910、15Mo3、A335P11、P22、P91、T91、钢研102、ST45.8-111、A106B
计算公式
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
性能影响
淬透性能相同的15CrMoG高压合金管调质到相同硬度时，抗拉强度基本相同，硬度与抗拉强度大致成直线关系。　各种成分的15CrMoG高压合金管调质到各种硬度值时，硬度值为400HB(抗拉强度约为1400MPa)时，屈强比值最高，约为0．9，淬火状态的组织对屈强比有很大影响[1]。　调整增加15CrMoG高压合金管淬透性的合金元素的含量，可以得到相同的淬透性能，得到相同的抗拉强度和屈服强度。因此，在选择合金元素时应优先选择增加淬透性能作用显著而价格较低的元素，如硼、锰、铬等。但是合金元素不同的15CrMoG高压合金管要调质到相同的硬度所采用的回火温度各不相同，即各种钢的抗回火性能不同。　淬透性能相同的15CrMoG高压合金管调质到相同硬度时，抗拉强度和屈服强度虽基本相同，但是脆性破坏倾向差别很大，低温冲击试验尤为明显。成分不同的15CrMoG高压合金管调质后硬度与疲劳极限的关系不同。硬度在35HRC以下时疲劳极限和硬度成直线关系，疲劳极限的波动范围为130MPa。硬度超过35HRC时，疲劳极限的波动范围变宽。如硬度为55HRC时，疲劳极限的波动范围达380MPa。